70 PAUL GIROD. 



Elle s'offre alors sous l'aspect d'une masse noire, crevassée, 

 présentant sur les parties lisses un éclat métalliqiu' verdâtre ; elle 

 est dure et cassante. Pulvérisée, elle donne une poudre noire, par- 

 faitement homogène, que nous considérons comme chimiquement 

 pure. 



En effet le traitement par l'alcool, l'éther et l'eau a enlevé toutes 

 les matières organiques solubles, — l'acide acétique a fait disparaî- 

 tre les matières albumineuses que le coagulum pouvait contenir ; 

 — le carbonate de potasse et la potasse ont dissous le mucus et la mii- 

 cine précipités par Talcool, — enfin l'acide chlorhydriquc a fait dis- 

 paraître les cendres, ainsi que le démontre la calcination de la ma- 

 tière ainsi obtenue, qui ne donne plus de cendres appréciables à la 

 balance ^ 



C'est cette matière dont nous allons étudier les caractères et la 

 composition. 



Matière pigmeniaire. — Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool et 

 l'éther ; insoluble dans les alcalis ; la potasse caustique en solution 

 concentrée prend à son contact une teinte brunâtre légère ; insoluble 

 dans presque tous les acides : l'acide sulfurique prend une teinte 

 brunâtre^ à chaud, — l'acide azotique donne une solution acajou 

 avec dégagement de vapeurs rutilantes. 



Il faut remarquer que les acides et les alcalis agglomèrent les 

 grains de pigment en suspension et donnent lieu aune sorte de pré- 

 cipitation. 



Le chlorure de chaux et l'eau chlorée la décolorent. L'acide sulfu- 

 reux est sans action. Chauffée en présence de la chaux sodée, elle 

 laisse dégager de l'ammoniaque ; c'est donc une substance quater- 

 naire azotée. 



Cette substance fut soumise à l'analyse élémentaire; voici un 

 résumé des résultats obtenus: 



1° Dosage du carbone et de l'hydrogène: 



I. Matière 0.312 CO^ 0.6140 IPO^ 0.1135 



II. Matière 2'.0 CO^ 0.4745 H^O^ 0.0870 



2° Dosage de l'azote. 



L Matière 0.302 As. 0.026G2 



II. Matière 0.156 hz. 0.01344 



^ Voici la méthode employée dans le commerce pour la purification de la sépia : 

 Le contenu desséché des vessies est retiré et trituré avec une solution concentrée 



